— 62 — 



быть прозрачными — являются въ поляризованномъ свете, при пе- 

 рекрещенныхъ николяхъ, светлыми при всЪхъ возможныхъ поло- 

 жешяхъ пластинки. Они не даютъ затемнешя, потому что при вся- 

 комъ положены, во всякой точке лучъ света встречаетъ элементы, 

 различнымъ образомъ оптически ор1ентированные. Следовательно, 

 въ массе кристала новые кристаллики въ начале расположены въ 

 самомъ произвольномъ безпорядкв. 



Т. о. дистенъ превращается при сохранены прежняго химиче- 

 скаго состава въ новую полиморфную разность Al n ßiO b . — Намъ 

 известно две татя разности: андалузитъ и силлиманитъ. Парал- 

 лельное затемните призматическихъ элементовъ новой разности не 

 противоречить обеимъ разновидностям^ но оптическая ор1ентировка 

 заставляетъ склоняться къ предположенш, что мы имеемъ здесь 

 дело съ силлиманитомъ. Для силлиманита, при положительномъ по 

 отношенио къ длине кристалловъ оптическомъ характере, мы будемъ 

 иметь дело съ призматическими кристаллами. Т.-е предполагая, 

 что мы имеемъ дело съ переходомъ дистена въ силлиманитъ, вновь 

 полученныя призмы новой разности будутъ являться призмами сил- 

 лиманита. Известно, что въ природе силлиманитъ встречается исклю- 

 чительно въ виде господствующихъ призмъ. Принимая, наоборотъ, 

 что мы имеемъ дело съ переходомъ дистена въ андалузитъ, дан- 

 ныя криеталличесмя неделимыя явятся доматическим и кристалла- 

 ми андалузита. Вследсше оптическаго характера андалузита (отрицат.), 

 принимая данныя призматичешя неделимый за андалузитъ, прШдется 

 допустить, что они вытянуты не по оси с, а по оси а или Ъ — 

 чего въ андалузитахъ никогда до сихъ поръ не наблюдалось. По- 

 стоянство внешней формы является такимъ важнымъ признакомъ 

 химическихъ соединенШ, котораго мы не можемъ произвольно ме- 

 нять; твмъ более, что законы и причины господства техъ или 

 ипыхъ формъ въ данныхъ химическихъ соединеншхъ намъ вполне 

 неизвестны. Вследсше этого, является более вероятнымъ, что мы 

 имеемъ дело съ переходомъ дистена въ силлиманитъ, а не въ анда- 

 лузитъ. 



Изучете другихъ свойствъ прямо это доказывает 

 Удельный весъ дистена сильно меняется после прокаливатя. 

 Удельный весъ: 



Неизм^н. Изменив, 



дистена. дистена. 



Уралъ 3.51 3.15 



Вилуй 3.48 3.20—3.23 



Определена были сделаны при 22 — 23 1 /, С. 



